323 
delt ist. Der UÜebergang erfolgt hier gleichtalls ganz allmählig, 
wie solches an dem aus dem Rothen durch Zwischenstufen ins 
Schwarze übereehenden Striche zu erkennen ist. 
Aber nicht immer geschieht die Umwandlung so gleichmässig, 
wie wir sie bisher beschrieben. Wenn ein Krystall etwas ge- 
borsten ist, wie das namentlich in Richtung der Blätterdurchgänge 
häufig ist, oder wenn er verstossen oder sonst wie beschädigt ist, 
so findet er sich namentlich an solchen Stellen von Rotheisen- 
ocher erfüllt. Wenn nun auch hier die nur stellenweise Verwit- 
terung ganz begründet erscheint, so ist das in manchen andern 
Fällen durchaus nieht der Fall. Nach Bischoff*) beschreibt z. B. 
Glocker in Pogg. Ann. feinkorniges Magneteisen aus Mähren, 
welches erösstentheils glänzend und von schwarzem Striche ist; 
an einzelnen S:ellen aber, ohne aussen die geringste Aen- 
derung zu zeigen, schmutzig kirschrothen Strich hat. Zufällig 
kann soleh verschiednes Verhalten kaum sein. Zur Erklärung 
sind aber bis jetzt höchstens vage Vermuthungen aufgestellt worden. 
Die Analyse des Magneieisens von Nora lieferte Berzelius 
711,86 Fe und 23,14 O0. Legt man die Formel FeO. Fe,O, zu 
Grunde, so ergiebt sich ein Sauerstoflgehalt von 27,59 %/,. Geht 
man von dem letzteren als dem zutreifendsten aus, bei dem noch 
keine Spur von Sauerstoffaufnahme stattgefunden, so muss das 
Magneteisen, um in Eisenoxyd überzugehen, noch 3,44 0), O auf- 
nehmen.**) Das absolute Gewicht des Magneteisens und des 
Eisenoxydes stimmen nun nach Bischoff nahe überein (=5,05), 
und dann muss allerdings das Volumen des Masneteisens bei seiner 
Umwandlung in Oxyd in demsellen Verhältniss zunehmen, also 
um 3,41 0/5; und es würde sich damit die schon erwähnte, einem 
Aufquellen der Krystalle ähnliche Volumen-Zunahme in Fällen 
wie der im brasilianischen Talkschiefer (s. Blum) erklären. — 
indessen kann die Gleichheit des specifischen Gewichts nicht so 
allgemein gültig anerkannt werden, wie es Bischoff voraussetzt. 
Die Abweichungen vom mittleren spezifischen Gewicht sind, je 
nach der Structur, nicht unbedeutend: nach Quenstedt haben die 
reinsten Magneteisen vom Zillerthale ein spez. Gew. von 5,18; 
die im Kalkspath sinken aber herab bis auf 4,0. Dagegen ist das 
Gewicht des krystallisirten Eisenglanzes — 5,23; (Quenstedt be- 
merkt ausdrücklich: „‚schwerer als Magneteisen.“) obgleich wiederum 
schon der rothe Glaskopf bis unter 5 hinabsinkt. Legen wir die 
*) Bischof, 'Geol. II, 931. 
**) Nämlich: Fe&,0, = 30,00 O und 70,00 Fe, 
. und FeO. Fe,0, — 27,59 0 „ 72,41 Fe. 
Berechnen wir, da beim vorliegenden Prozesse der Eisengehalt sich nicht 
ändert, das Verhältniss der Bestandtheile im Eisenoxyd gleichfalls für 
72,41 Theile Eisen, so entsprechen ihm 31,03 Sauerstoff. Es gehört dem- 
nach für diese Umwandlung auf dieselbe Menge Eisen eine Sauerstoff-Zu- 
nahme von 31,03—- 27,59, d. i. 3,44, 
